## PENGARUH BAHAN TAMBAHAN TERHADAP KUAT TEKAN, BERAT, DAN SERAPAN AIR BATA RINGAN CLC
Jusuf J. S. Pah 1 ( yuserpbdaniel@yahoo.co.id )
Patrisia S. B. M. Uly 2 ( puputuly@gmail.com )
Theodorus Widodo 3 ( syutraku@yahoo.com )

## ABSTRAK
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  Untuk  mengetahui  nilai  kuat  tekan  bata ringan  CLC  (Cellular  Lightweight  Concrete)  dengan  penambahan  admixture  dan  Untuk mengetahui berat dan nilai serapan air bata ringan CLC (Cellular Lightweight Concrete) dengan penambahan  admixture.  Analisa  yang  dilakukan  terhadap  data-data  yang  diperoleh  dalam penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pengaruh  penambahan  bahan  tambahan (additive)  pada  bata  ringan  jenis  CLC.  Analisa  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode statik  deskriptif  yaitu  dengan  menganalisa  hasil  pengujian  laboratorium  yang  dibuat  dalam bentuk grafik pengujian kekuatan tekan bata ringan CLC dan serapan air bata ringan CLC. Selain itu  akan  dianalisis  pula  perbedaan  kuat  tekan  dan  serapan  air  bata  ringan  CLC  setelah  diberi tambahan bahan tambahan (additive).

## Kata  kunci  :  Kuat  tekan;  Berat;  Serapan  air;  Bata  ringan  Cellular  Lightweight  Concrete (CLC)

## ABSTRACT
The objectives of this research was to obtain the value of compressive strenght, volume weight and water absorption of Cellular Lightweight Concrete (CLC) light brick concrete with addition of admixture. The analysis that had been conducted on the data obtained in this research showed that    effect  of  adding  additive  to  light  brick  type  CLC  with  addition  of  admixture.  Research  of this  analysis  done  descriptive  statistical  method  that  is  by  analyzing  result  of  laboratory  test which made in graphical form of compressive strenght test and CLC light water absorption, Also analysed in this study were the difference of compressive strength and light water absorption of CLC with  additive.

## Keywords  :  Compressive  Strenght;  Weight;  water  absorpsion;  Cellular  Lightweight  Concrete (CLC)

## PENDAHULUAN
Dinding  adalah  pembentuk  utama  suatu  bangunan  dan  berfungsi  untuk  member  nilai  artistik pada  bangunan  itu  sendiri.  Pembuatan  dinding  tidak  terlepas  dari  salah  satu  komponen  penting yaitu  bata.  Dinding  yang  terbuat  dari  bata  merupakan  salah  satu  dinding  yang  paling  disukai. Namun  seiring  perkembangan  jaman  maka  di  ciptakanlah  bata  yang  kekuatannya  melebihi kekuatan  bata  merah  namun  mempunyai  berat  yang  lebih  ringan  sehingga  beban  yang ditumpukan  ke  balok  maupun  sloof  bisa  berkurang.  Bata  ringan  memberikan  jawaban  untuk pembuatan  dinding  yang  mudah  dan  praktis.  Ukurannya  yang  relatif  besar  dan  berat  nya  yang lebih  ringan  dari  bata  biasa  membuatnya  mudah  untuk  dipasang  di  lapangan  (B.Goritman  dan R.Irwangsa,2010)
1 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana;
2 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana;
3 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana;

## TINJAUAN PUSTAKA

## Bata Ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC)
Bata ringan CLC adalah beton selular yang mengalami proses curing secara alami, CLC adalah beton  konvensional  yang  mana  agregat  kasar  (kerikil)  digantikan  oleh  udara,  dalam  proses  nya menggunakan  busa  organik  yang  sangat  stabil  dan  tidak  ada  reaksi  kimia  ketika  proses pencampuran  adonan.  Foam/busa  berfungsi  sebagai  media  untuk  membungkus  udara (B.Goritman dan R.Irwangsa,2010). Menurut SNI 03-3449-1994 beton ringan adalah beton yang memakai  agregat  ringan  atau  campuran  agregat  kasar  ringan  dan  pasir  alam  sebagai  pengganti agregat  halus  ringan  dengan  ketentuan  tidak  boleh  melampaui  berat  isi  maksimum  beton  1850 kg/m3.

## Karakteristik Bata Ringan

## Kuat tekan
ƒ       = (1) Di mana : ƒ = Kuat tekan (N/mm 2 ) P = Gaya tekan maksimum (N) A = Luas penampang benda uji (mm 2 )
Berat
B v = W V (2) Di mana : B v = Berat benda uji (gram/cm 3 ) W = Berat benda uji (gram) V = Volume benda uji (cm 3 ) Penyerapan air Penyerapan air            = x 100% (3) Di mana : = Berat bata ringan dalam keadaan kering (kg) = Berat bata ringan setelah direndam 24 jam (kg)

## METODE PENELITIAN
Langkah-langkah pembuatan benda uji bata ringan CLC sebagai berikut :
(i) Bahan-bahan yang sudah disiapkan, ditimbang berat nya sesuai dengan komposisi campuran yang sudah direncanakan
(ii) Memasukkan air dan foam ke dalam foam generator lalu memasukkan air ke dalam mixer
(iii)Memasukkan semen ke dalam mixer setelah itu diikuti dengan memasukkan pasir dan semen ke dalam mixer
(iv) Setelah  air,  pasir  dan  semen  tercampur  merata  masukan  foam  yang  sudah  di  campurkan dengan air dalam foam generator
(v) Setelah  semua  campuran  merata,  campuran  diambil  dan  dituangkan  dalam  bekisting  dan dibiarkan mengeras. Pengeringan alami akan memakan waktu kurang lebih 3 hari
(vi) Untuk  bata  ringan  CLC  yang  menggunakan  bahan  additive  akan  disubstitusikan  sebanyak 48,63%; 97,25%; dan 191,52% dari berat semen.

## Hasil pemeriksaan terhadap pasir
Berat  jenis  kering  permukaan  (SSD)  pasir  sebesar  2,584  maka  agregat  yang  dipakai  termasuk dalam  golongan  agrerat  normal  yang  berat  jenisnya  antara  2,5  -  2,7,  sehingga  agregat  dapat dipakai untuk beton normal
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pengujian Bahan
No. Jenis Pengujian Syarat Hasil Ket. 1. Gradasi Butiran 1.5 – 3.8 3.440 2. Kadar Lumpur Agregat ≤ 5% 0.579% 3. Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus 2.5 – 2.7 2.584

## Hasil Pengujian Berat Bata Ringan CLC
Tabel 2. Berat Bata Ringan CLC Normal dengan Penambahan Additon HE dan Master Rheobild 6 Umur 14 Hari
Jenis Additive Perlakuan Konsenstrasi Penambahan Additive Berat Rata-Rata (kg) Master Rheobild 6 14 hari 48.63 2.277 97.25 2.600 Additon HE 14 hari 48.63 2.576 97.25 3.039 191.52 3.255 Normal (tanpa penambahan additive) 14 hari - 2.644
Berdasarkan  Tabel  2  diatas  dapat  dilihat  bahwa  bata  ringan  CLC  untuk  umur  14  hari  dengan penambahan  Master  Rheobuild  6  48,63%  dan  97,25%  dari  berat  semen  dengan  berat  masing  – masing 2,277 kg dan 2,600 kg lebih ringan dari bata ringan CLC normal dengan berat 2,644 kg, sedangkan untuk penambahan Master Rheobuild 6 191,52% dari berat semen dengan berat 2,967 kg lebih berat dari bata ringan CLC normal. Bata ringan CLC umur 14 hari dengan penambahan Additon HE 48,63% dari berat semen dengan berat 2,576 kg lebih ringan dari bata ringan CLC normal dengan berat 2,644 kg, sedangkan untuk  bata ringan CLC dengan penambahan Additon HE 97,25% dan 191,52% dari berat semen dengan berat masing-masing 3,039 kg dan 3,255 kg lebih berat dari bata ringan CLC normal.

## Tabel 3. Berat Bata Ringan CLC Normal dengan penambahan Additon HE dan Master
Rheobuild 6 umur 28 hari Jenis Additive Perlakuan Konsenstrasi Penambahan Additive Berat Rata-Rata (kg) Master Rheobild 6 28 hari 48.63 2.350 97.25 2.410 191.52 2.817 Additon HE 28 hari 48.63 2.533 97.25 2.983 191.52 3.223
Jenis Additive Perlakuan Konsenstrasi Penambahan Additive Berat Rata-Rata (kg) Normal (tanpa penambahan additive) 28 hari - 2.513
Berdasarkan  Tabel  3  bata  ringan  CLC  untuk  umur  28  hari  dengan  penambahan  Master Rheobuild  6  48,63%  dan  97,25%  dari  berat  semen  dengan  berat  masing-masing  2,350  kg  dan 2,410  kg  lebih  ringan  dari  bata  ringan  CLC  normal  dengan  berat  2,513  kg,  sedangkan  untuk penambahan  Master  Rheobuild  6  191,52%  lebih  berat  dari  bata  ringan  normal  dengan  berat 2,817  kg.  Bata  ringan  CLC  untuk  umur  28  hari  dengan  penambahan  Additon  HE  48,63%; 97,25%; dan 191,52% dari berat semen lebih berat dari bata ringan CLC normal.
Tabel 4. Hasil Pengujian Kuat Tekan Bata Ringan Normal
No. Perlakuan (hari) Gaya Tekan (N) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan Rerata (MPa) 1 14 45000 2.000 2.296 50000 2.222 60000 2.667 2 28 65000 2.889 2.741 60000 2.667 60000 2.667

## Tabel 5. Hasil Pengujian Kuat Tekan Bata Ringan CLC dengan Penambahan Additon H.E dan Master Rheobuild 6 umur 14 hari
Jenis Additive Umur (hari) Konsentrasi Penambahan (%) Gaya Tekan (N) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan Rerata (MPa) Additon HE 14 48.63 30000 1.333 1.333 30000 1.333 30000 1.333 97.25 35000 1.556 1.481 35000 1.556 35000 1.556 191.52 40000 1.778 1.778 40000 1.778 40000 1.778 Master Rheobild 6 14 48.63 25000 1.111 1.259 30000 1.333 30000 1.333 97.25 25000 1.111 1.111 25000 1.111 15000 1.111 191.52 25000 1.111 1.037 20000 0.889
Jenis Additive Umur (hari) Konsentrasi Penambahan (%) Gaya Tekan (N) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan Rerata (MPa) 25000 1.111
Berdasarkan  Tabel  4  dan  Tabel  5  dapat  dilihat  bahwa  dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  rata-rata yang dilakukan pada bata ringan CLC normal lebih besar dari hasil uji kuat tekan rata-rata pada bata  ringan  CLC  dengan  penambahan  Master  Rheobuild  6  dan  bata  ringan  CLC  dengan penambahan  Additon  HE.  Untuk  Additive  jenis  Additon  HE  umur  14  hari,  hasil  uji  kuat  tekan rata-rata  untuk  penambahan  48,63%  ,  97,25%  dan  191,52%  dari  berat  semen  masing-masing sebesar 1,333 MPa; 1,481 MPa dan 1,778 MPa. Hasil ini lebih kecil dibandingkan dengan hasil dari  uji  kuat  tekan  rata-rata  bata  ringan  CLC  normal  dengan  umur  yang  sama  14  hari  yaitu sebesar 2,296 MPa.

## Tabel 6. Hasil Pengujian Kuat Tekan Bata Ringan CLC dengan Penambahan Additon H.E dan
Master Rheobuild 6 umur 28 hari Jenis Additive Umur (hari) Konsentrasi Penambahan (%) Gaya Tekan (N) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan Rerata (MPa) Additon HE 28 48.63 35000 1.556 1.704 40000 1.778 40000 1.778 97.25 40000 1.778 1.926 45000 2.000 45000 2.000 191.52 50000 2.222 2.444 60000 2.667 55000 2.444 Master Rheobild 6 28 48.63 35000 1.556 1.556 35000 1.556 35000 1.556 97.25 25000 1.111 1.185 30000 1.333 25000 1.111 191.52 15000 0.667 0.815 20000 0.889 20000 0.889
Berdasarkan  Tabel  6  penambahan  Additon  HE  umur  28  hari  sebesar  48,63%;  97,25%;  dan 191,52% dari berat semen dengan hasil uji kuat tekan masing-masing adalah sebesar 1,704 MPa; 1,906 MPa dan 2,444 MPa. Hasil ini juga lebih  kecil dari uji kuat tekan  pada bata  ringan CLC normal  umur  28  hari  yaitu  sebesar  2,741  MPa.  Sama  juga  dengan  Additive  jenis  Master Rheobuild  6  umur  14  hari  untuk  penambahan  48,63%  ,  97,25%  dan  191,52%  dari  berat  semen dengan hasil uji kuat tekan masing-masing adalah 1,259 MPa; 1,111 MPa dan 1,037 MPa lebih rendah dibandingkan dengan hasil Uji kuat tekan rata-rata bata ringan CLC normal umur 14 hari yaitu sebesar 2,296 MPa. Untuk umur 28 hari penambahan Master Rheobuild 6 sebesar 48,63%,
97,25%,  dan  191,52%  dari  berat  semen  dengan  hasil  uji  kuat  tekan  rata-rata  masing  –  masing sebesar 1,556 MPa; 1,185 MPa dan 0,815 MPa jauh lebih rendah dari bata ringan CLC normal yaitu sebesar 2,741 MPa.

## Tabel 7. Hasil Pengujian Serapan Air Bata Ringan
No Jenis Additive Umur Konsentrasi Penambahan Additive Berat dalam Keadaan Kering (A) Berat setelah Direndam 24 Jam (B) Penyerapan Air Penyerapan Air Rata- Rata (hari) (%) (kg) (kg) (%) (%) 1 Bata Ringan Normal 28 - 2.686 3.013 0.109 0.115 2.671 2.997 0.109 2.703 3.101 0.128 2 Additon HE 28 46.83 2.531 2.661 0.031 0.032 2.506 2.597 0.035 2.612 2.694 0.030 97.25 2.900 3.010 0.037 0.034 2.997 3.099 0.033 3.012 3.113 0.032 191.52 3.222 3.321 0.030 0.033 3.157 3.278 0.037 3.257 3.367 0.033 3 Master Rheobild 6 28 48.63 2.219 2.556 0.132 0.114 2.357 2.563 0.080 2.231 2.567 0.131 97.25 2.433 2.789 0.128 0.132 2.332 2.773 0.159 2.487 2.795 0.110 191.52 2.518 3.172 0.206 0.186 2.643 3.118 0.171 2.579 3.176 0.182
Berdasarkan Tabel 7 serapan air bata ringan CLC normal lebih besar dari serapan air bata ringan CLC  dengan  penambahan  Additon  HE  dan  Master  Rheobuild  6.  Serapan  air  bata  ringan  CLC Normal  sebesar  0,155%,  lebih  besar  dari  ringan  CLC  dengan  penambahan  Additon  HE  sebesar 48,63%; 97,25%; dan 191,52% dari berat semen dengan nilai serapan air masing-masing sebesar 0,032 % , 0,034 % dan 0,033 %. Untuk bata ringan CLC dengan penambahan Master Rheobuild 6  sebesar  48,63%,  97,25%,  dan  191,52%  dari  berat  semen  nilai  serapan  air  masing-masing sebesar 0,114 %, 0,132 % dan 0,186 %. Nilai serapan air Additon HE lebih kecil dibandingkan dengan nilai serapan air bata ringan CLC normal yaitu sebesar 0,115 % sedangkan nilai serapan air  Master  Rheobuild  6  dengan  penambahan  48,63%  dari  berat  semen  menghasilkan  nilai serapan  air  yang  lebih  kecil  yaitu    sebesar  0,114  %  sedangkan  untuk  penambahan  Master Rheobuild 6 sebesar 97,25% dan 191,52% dari berat semen menghasilkan nilai serapan air yang lebih besar dari bata ringan CLC normal.

## PEMBAHASAN

## Gambar 1 Perbandingan Nilai Uji Kuat Tekan bata ringan CLC Normal, Bata Ringan dengan Penambahan additive Umur 14 hari
Berdasarkan  Gambar  1  untuk  Bata  ringan  CLC  Normal  umur  14  hari  menghasilkan  kuat  tekan rata-rata  sebesar  2,296  MPa,  pada  bata  ringan  CLC  umur  14  hari  dengan  penambahan  Additon HE  48,63%  dari  berat  semen  menghasilkan  kuat  tekan  rata-rata  sebesar  1,333  MPa,  pada penambahan Additon HE 97,25% menghasilkan kuat tekan rata-rata rata-rata sebesar 1,481 MPa dan pada penambahan Additon HE 191,52% dari berat semen menghasilkan kuat tekan rata-rata rata-rata sebesar 1,778 MPa. Dapat dilihat bahwa nilai uji kuat tekan rata-rata bata ringan CLC normal  pada  umur  14  hari  lebih  besar  dari  pada  nilai  uji  kuat  tekan  rata-rata  bata  ringan  CLC yang  ditambahkan  Additon  HE  sebesar  48,63%  ,  97,25%  dan  191,52%  dari  berat  semen  Untuk penambahan Master Rheobuild 6 48,63%; 97,25%; dan 191,52% dari berat semen umur 14 hari masing-masing  menghasilkan  nilai  uji  kuat  tekan  rata-rata  rata-rata  sebesar  1,259  MPa  ;  1,111 MPa ; dan 1,037 MPa lebih kecil dari bata ringan CLC dengan penambahan Additon HE dan bata ringan CLC normal. Dari hasil pengamatan peneliti, hal ini disebabkan karena bata ringan CLC normal  memiliki  struktur  material  yang  lebih  padat  dibandingkan  dengan  bata  ringan  yang ditambahkan  Additon  HE  dan  Master  Rheobuild  6,  sehingga  bata  ringan  CLC  Normal menghasilkan  kuat  tekan  rata-rata  yang  lebih  besar.  Selain  itu  bata  ringan  CLC  yang ditambahkan  Additon  HE  dan  Master  Rheobuild  6  juga  memiliki  struktur  yang  mudah  keropos dan  pada  bata  ringan  CLC  yang  ditambahkan  Master  Rheobuild  6  191,52%  dari  berat  semen umur 14 hari pada saat dilakukan pengujian kuat tekan rata-rata benda uji belum kering sebagian sehingga turut mempengaruhi nilai kuat tekan rata-ratanya.

## Gambar 2 Perbandingan Nilai Uji Kuat Tekan bata ringan CLC Normal, Bata Ringan CLC dengan Penambahan additive Umur 28 hari
Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa hasil uji kuat tekan rata-rata bata ringan CLC normal umur  28  hari  lebih  besar  dari  bata  ringan  CLC  dengan  penambahan  Additon  HE  dan  Master Rheobuild  6.  Untuk  penambahan  Additon  HE  48,63%  ;  97,25%  dan  191,52%  dari  berat  semen
menghasilkan  nilai  kuat  tekan  rata-rata  masing-masing  sebesar  1,704  MPa  ;  1,926  MPa  dan 2,444  MPa  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  bata  ringan  CLC  normal  yaitu  2,741  MPa.  Untuk bata ringan CLC dengan penambahan Master Rheobuild 6 48,63% dan 97,25% dari berat semen umur 28 hari menghasilkan nilai uji kuat tekan rata-rata masing-masing sebesar 1,556 MPa dan 1,185  MPa  lebih  kecil  dari  bata  ringan  CLC  normal  dengan  nilai  uji  kuat  tekan  sebesar  2,741 MPa dan penambahan Master Rheobuild 6 191,52% dari berat semen umur 28 hari nilai uji kuat tekan nya sangat rendah yaitu mencapai 0,815 MPa. Dapat dilihat juga bahwa umur bata ringan CLC  berpengaruh  pada  nilai  uji  kuat  tekan  rata-rata.  Pada  saat  umur  bata  ringan  CLC  dengan penambahan Additon HE 48,63%; 97,25% dan 191,52% dari berat semen  umur 14 hari dengan nilai kuat tekan rata-rata masing masing sebesar 1,333 MPa; 1,481 MPa dan 1,778 MPa. Nilai uji kuat  tekan  rata-rata  ini  lebih  kecil  dari  pada  bata  ringan  CLC  dengan  penambahan  Additon  HE 48,63%;  97,25%  dan  191,52%  dari  berat  semen  umur  28  hari  dengan  nilai  kuat  tekan  rata-rata masing-masing sebesar 1,704 MPa ; 1,926 MPa dan 2,444 MPa. Sama halnya dengan bata ringan CLC  dengan  penambahan  Master  Rheobuild  6  48,63%  dan  97,25%  dari  berat  semen  umur  14 dengan  nilai  kuat  tekan  rata-rata  masing-masing  sebesar  1,259  MPa  dan  1,111  lebih  kecil  dari bata ringan CLC dengan penambahan Master Rheobuild 6 48,63% dan 97,25% dari berat semen umur 28 hari dengan nilai uji kuat tekan menjadi lebih besar dengan nilai uji kuat tekan masing- masing  sebesar  1,556  MPa  dan  1,185  MPa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  umur  turut mempengaruhi nilai uji kuat tekan. (Tjokrodimuljo, 2007).  Berbeda dengan penambahan Master Rheobuild 6 191,52% dari berat semen pada saat umur 14 hari uji kuat tekan rata-ratanya sebesar 1,037 MPa turun pada saat mencapai umur 28 hari yaitu sebesar 0,815 MPa. Hal ini disebabkan karena  pada  saat  pembuatan  benda  uji,  campuran  bata  ringan  CLC  yang  ditambahkan  Master Rheobuild  6  191,52%  dari  berat  semen  menghasilkan  banyak  gelembung  udara  dan  campuran tiba-tiba  menyusut  seperti  yang  terlihat  pada  Gambar  4.5,  sehingga  pada  saat  pembuatan  bata ringan  CLC  dengan  penambahan  Master  Rheobuild  6  sebanyak  191,52%  dari  berat  semen dengan jumlah benda uji 6 buah maka komposisi untuk 6 buah benda uji dinaikan tiga kali yaitu setara  dengan  pembuatan  18  benda  uji  karena  campuran  mengalami  penyusutan  dan  agar  bisa memenuhi bekisting yang telah disiapkan untuk 9 buah benda uji. Menurut peneliti hal ini turut berpengaruh  pada  turunya  nilai  kuat  tekan  untuk  penambahan  Master  Rheobuild  6  sebanyak 191,52%  dari  berat  semen.  Pada  saat  dilakukan  uji  kuat  tekan  pada  bata  ringan  CLC  yang ditambahkan  Master  Rheobuild  6  sebanyak  191,52%  dari  berat  semen  umur  28  hari  menurut hasil  pengamatan  peneliti  benda  uji  tersebut  sudah  kering  seluruhnya  namun  menjadi  sangat keropos  dan  mudah  hancur  pada  saat  dipegang.  Untuk  mengetahui  penyebab  dari  banyaknya gelembung  udara  dan  penyusutan  campuran  bata  ringan  CLC  pada  saat  ditambahkan  Master Rheobuild  6  sebanyak  191,52%  dari  berat  semen  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut.  Dapat dilihat juga bahwa konsentrasi penambahan additive antara Additon HE dan Master Rheobuild 6 pada umur 14 hari (Gambar 4.2) dan 28 hari (Gambar 4.4)  menghasilkan nilai kuat tekan yang berbanding terbalik. Untuk Additon HE semakin banyak konsentrasi additive yang ditambahkan ke  dalam  campuran  bata  ringan  CLC  maka  semakin  dapat  menaikan  kuat  tekan  rata-ratanya sedangkan  untuk  Master  Rheobuild  6  semakin  banyak  konsentrasi  additive  yang  ditambahkan maka nilai kuat tekan yang dihasilkan semakin menurun.
Berdasarkan  Gambar  3  dapat  dilihat  bahwa  bata  ringan  CLC  umur  14  dengan  penambahan Additon  HE  48,63%  dari  berat  semen  beratnya  lebih  kecil  dari  bata  ringan  CLC  normal sedangkan  untuk  penambahan  97,25%  dan  191,52%  dari  berat  semen  beratnya  lebih  besar  dari bata  ringan  CLC  normal.  Bata  ringan  CLC  umur  14  dengan  penambahan  Master  Rheobuild  6 48,63%  dan  97,25%  dari  berat  semen  beratnya  lebih  kecil  dari  bata  ringan  CLC  normal sedangkan  untuk  penambahan  191,52%  dari  berat  semen  bertanya  lebih  besar  dari  bata  ringan CLC normal.
Gambar 3 Perbandingan Berat bata ringan CLC Normal, Bata Ringan CLC dengan Penambahan additive Umur 14 hari

## Gambar 4 Perbandingan Berat bata ringan CLC Normal, Bata Ringan CLC dengan Penambahan additve Umur 28 hari
Berdasarkan  Gambar  4  dapat  dilihat  bahwa  setelah  mencapai  umur  28  hari  bata  ringan  CLC menjadi  lebih  kecil  bertanya  dibandingkan  dengan  bata  ringan  CLC  umur  14  hari,  disebabkan karena  pada  umur  28  hari  bata  ringan  CLC  sudah  mengalami  pengeringan  sehingga  kadar  air dalam bata ringan berkurang dan membuat berar bata ringan menjadi berkurang.

## Gambar 5 Perbandingan Nilai Serapan Air bata ringan CLC Normal, Bata Ringan CLC dengan penambahan additive
Berdasarkan  Gambar  5  terlihat  bahwa  nilai  serapan  air  rata-rata  pada  bata  ringan  CLC  normal lebih besar dari nilai serapan air rata-rata pada bata ringan CLC dengan penambahan Additon HE
sebanyak  48,63%;  97,25%  ataupun  191,52%  dari  berat  semen.  Penambahan  additive  yaitu Additon  HE  membuat  bata  ringan  CLC  lebih  kedap  air  dari  pada  bata  ringan  CLC  Normal  dan bata  ringan  CLC  dengan  penambahan  Master  Rheobuild  6.  Sedangkan  untuk  bata  ringan  CLC dengan  penambahan  Master  Rheobuild  6  sebanyak  48,63%  dari  berat  semen  memiliki  nilai serapan  yang  hampir  sama  dengan  bata  ringan  CLC  normal  yaitu  sebesar  0,144  %.  Berbeda dengan  bata  ringan  CLC  yang  diberi  tambahan  Master  Rheobuild  6  97,25%  dan  191,52%  dari berat semen menghasilkan nilai serapan air yang lebih besar dari bata ringan CLC normal yaitu sebesar 0,132 % dan 0,186 %. dari berat semen. Ini disebabkan karena bata ringan CLC dengan penambahan  Master  Rheobuild  6  memiliki  komposisi  material  penyusun  yang  kurang  baik sehingga  membuat  bata  ringan  CLC  tersebut  memiliki  banyak  pori  –  pori  kecil  yang menyebabkan serapan air yang besar.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Besarnya nilai kuat tekan bata ringan  pada setiap perlakuan adalah :
a. Kuat tekan   rata-rata bata ringan dengan perlakuan normal pada umur 14 hari  adalah sebesar 2,296 MPa dan kuat tekan rata-rata bata ringan  dengan perlakuan normal pada umur 28 hari adalah sebesar 2,741 MPa
b. Kuat  tekan    rata-rata  bata  ringan  dengan    penambahan  Additon  HE  48,63%,  97,25% dan  194,52%  dari  berat  semen  pada  umur  14  hari  adalah  sebesar  1,333  MPa;  1,481 MPa; dan 1,778 MPa  Kuat tekan rata-rata bata ringan dengan  penambahan Additon HE 48,63%, 97,25% dan 194,52% dari berat semen pada umur 28 hari adalah sebesar 1,704 MPa; 1,926 MPa; dan 2,444 MPa.
c. Kuat  tekan  rata-rata  bata  ringan  dengan    penambahan  Master  Rheobuild  6  48,63%, 97,25% dan 194,52% dari berat semen pada umur 14 hari adalah sebesar 1,259 MPa; 1,111  MPa;  dan  1,037  MPa.  Kuat  tekan  rata-rata  bata  ringan    dengan    penambahan Master Rheobuild 6 48,63%, 97,25% dan 194,52% dari berat semen pada umur 14 hari adalah sebesar 1,556 MPa; 1,185 MPa; dan 0,815 MPa
2. Besarnya berat bata ringan  pada setiap perlakuan adalah :
a. Berat rata – rata bata ringan dengan perlakuan normal pada umur adalah sebesar 2,644 kg, dan pada umur 28 hari menghasilkan berat rata-rata sebesar 2,513 kg
b. Berat  rata-rata  bata  ringan  dengan  penambahan  Additon  HE  48,63%,  97,25%  dan 194,52%  dari  berat  semen  pada  umur  14  hari  adalah  sebesar  2,576  kg;  3,039  kg  dan 3,255  kg.  Berat  rata-rata  bata  ringan  dengan  penambahan  Additon  HE  48,63%, 97,25% dan 194,52% dari berat semen pada umur 28 adalah sebesar 2,533 kg; 2,983 kg dan 3,223 kg
c. Berat rata-rata bata ringan dengan penambahan  Master Rheobuild 6 48,63%, 97,25% dan  194,52%  dari  berat  semen  pada  umur  14  hari  adalah  sebesar  2,277  kg;  2,600  kg dan  2,967.  Berat  rata-rata  bata  ringan  dengan  penambahan  Master  Rheobuild  6 48,63%,  97,25%  dan  194,52%  dari  berat  semen  pada  umur  28  adalah  sebesar  2,350 kg; 2,410 kg dan 2,817 kg
3. Besarnya serapan air bata ringan  pada setiap perlakuan adalah :
a. Serapan air rata-rata bata ringan dengan perlakuan normal adalah sebesar 0,115 %.
b. Serapan  air  rata-rata  bata  ringan  dengan  penambahan  Additon  HE  48,63%,  97,25% dan 194,52% dari berat semen adalah sebesar 0,0032 %; 0,0034% dan 0,0033%
c. Serapan  air  rata-rata  bata  ringan  dengan  penambahan  Master  Rheobuilod  6  48,63%, 97,25% dan 194,52% dari berat semen adalah sebesar 0,114 %; 0,0132% dan 0,186%
4. Kuat  tekan  bata  ringan  dengan  penambahan  Master  Rheobuild  6  194,52%  dari  berat  semen sangat rendah yaitu sebesar 0,815 MPa disebabkan karena penambahan Master Rheobuild 6 melebihi  batas  yang  disarankan  dan  pada  saat  pembuatan  benda  uji,  campuran  tersebut menghasilkan  banyak  gelembung  udara  dan  membuat  campuran  menyusut  sehingga  pada saat umur nya mencapai 28 hari struktur benda uji menjadi keropos.

## SARAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :
Berdasarkan kesimpulan bagian 1.b bahwa kuat tekan bata ringan  dengan penambahan Additon HE 194,52% dari berat semen umur 14 hari dengan nilai kuat tekan rata-rata sebesar 2,444 MPa hampir  mendekati  nilai  kuat  tekan  bata  ringan    normal  umur  28  hari  dengan  nilai  kuat  tekan sebesar  2,741  untuk  itu  perlu  ditambah  umur  perawatan  bata  ringan  untuk  melihat  apakah  ada kenaikan  kuat  tekan  pada  bata  ringan  dengan  penambahan  Additon  HE  sebesar  194,52%  dari berat semen atau perlu juga ditambahkan konsentrasi Additon HE lebih dari 194,52% dari berat semen untuk melihat apakah kuat tekan nya setara dengan bata ringan  normal atau tidak.
Bagi  yang  mau  melakukan  penelitian  lanjutan  tentang  pengaruh  penambahan  bahan  tambahan terhadap  kuat  tekan,  berat,  dan  serapan  air  bata  ringan  cellular    lightweight  concrete  (CLC) disarankan untuk menambah nya dengan variasi diameter pipa foam bata ringan  untuk melihat apakah  ada  pengaruh  antara  penambahan  additive  terhadap  variasi  diameter  pipa  foam  bata ringan

## DAFTAR PUSTAKA
Goritman,  B  dan  Robby  Irwangsa.  2010.  Studi  Kasus  Perbandingan  Berbagai  Bata  Ringan dari  Segi  Material,  Biaya  dan  Prodiktivitas.  Jurnal  Skripsi,  Fakultas  Teknik  Sipil Universitas Kristen Petra Surabaya, Surabaya.
SNI  03-3449-1994,  1994.  Tata  cara  Rencana  Pembuatan  Campuran  Beton  Ringan  dengan Agregat Ringan, Yayasan LPMB : Bandung